CHAPITRE XI. SyS 



mêlé du mercure à de la mine d'argent vitré réduite 

 en poudre : après un contact de quarante - huit heu- 

 res, il s'est formé un peu d'amalgame d'argent. Dans 

 cette expérience et dans les suivantes, on a agi sur 

 deux ou trois grammes de minerais", la température 

 de l'air étant de dix à douze degrés centigrades^ et 

 les mélanges ayant été légèrement humectés. 



En imitant l'amalgamation de patio , usitée au 

 Mexique, et en mêlant à froid du sulfure d'argent 

 naturel, du sulfate de fer, du chlorure de sodium et 

 de la chaux'*, nous n'avons pas trouvé de vestige 

 de chlorure d'argent, quoique le mélange soit resté 

 en contact pendant une semaine : on en a obtenu, 

 au contraire, lorsque la masse a été exposée pen- 

 dant quelques heures à une température artificielle 

 de 3o° à 34° centigrades. Dans la région chaude 

 de la Nouvelle-Espagne, les tortas exposées au soleil 

 s'échauffent davantage; aussi observe- 1- on que Fa- 

 malganiation est bien plus lente sur les plateaux où 

 le thermomètre descend jusqu'au point de la congé- 

 lation, que dans les vallées profondes et dans les plai- 



* En faisant le même mélange , mais sans chaux , il s'est formé à 

 froid, en peu de jours, un peu de chlorure d'argent; en faisant le 

 même mélange , mais en y ajoutant de la limaille de fer , nous avons 

 obtenu à froid beaucoup d'amalgame d'argent. Une petite quantité 

 de cet amalgame s'est aussi formée assez rapidement lorsque nous 

 avons mêlé , à froid , du sulfure d'argent , du sulfate de cuivre , de 

 la chaux et du mercure. Par le seul contact du sulfure d'argent et 

 de la chaux , le soufre ne s'est pas dégagé. 



HT. 18 



